( :n ) 



• des constantes, réellement différentes, qui les caractérisent, ne varie que 



d'environ 5 pour loo au-dessus ou au-dessous de sa valeur moyenne, et 

 leur coefficient d'élasticité dynamique varie à peine de i pour loo de sa 

 valeur moyenne, 20700 à i5" ('). 



» J'ajoute que le rapport du coefficient d'élasticité dynamique moyen 

 de ces aciers au coaf^icÏQnl statique, déduit des mesures ordinaires d'allon- 

 gement, est d'environ i,o35. 



)) Mais ces aciers contenaient au plus i pour 100 de substances étran- 

 gères au fer : carbone, silicium, soufre, phosphore et manganèse. 



» Or aujourd'hui, dans l'industrie, on essaye des alliages divers d'aciers 

 et de métaux, tels que le chrome et le nickel par exemple, où ce dernier 

 métal peut entrer pour jusqu'à 25 pour 100, et il semble très important de 

 rechercher ce que deviennent, dans ce cas, les propriétés élastiques de 

 l'acier ainsi modifié. J'ai effectué cette recherche sur des disques d'acier- 

 nickel, provenant des usines du Creusot, qui m'ont été adressés par 

 M. l'ingénieur Barba. En voici la composition et le coefficient d'élasticité 

 statique déduits en usine des mesures d'allongements; ces disques ont 

 été recuits au rouge cerise après découpage : 



Nickel Carbone Silicium Soufre Phosphore Magnésium 



Numéros. pour lOO. pour loo. pour loo. pour loo. pour loo. pour loo. 



1.... 5,55 0,20 o,i4 0,018 0,057 0,09 



9 



» » » » 



3. . . . 25,01 0,873 G, 63 o,o32 



h. . . . » » » » 



• même coulée 

 ■ même coulée 



Coefficients d'élasticité des n"' 1 et 2 : lySoo; des n"' 3 et 4 : 12000. 



» Je rappelle la méthode que j'ai employée : 1° je détermine expéri- 

 mentalement les nombres de vibrations «„ et /«, du son fondamental et du 



1"' harmonique de chaque disque; 2° je déduis du rapport —5 à l'aide des 

 formules de YJirchhoïi {Comptes rendus, loc. cit.), la valeur de = -^) et 

 par suite de -; 3° de la valeur de pour chaque disque et de celle d'une 



quantité x,i^., où d représente le nombre des lignes nodales diamétrales 

 et c celui des nodales circulaiies pour le son du disque considéré (quantité 

 calculée également d'après les formules de Kirchhoff), je déduis la valeur 



(') Je ferai remarquer que ce nombre est égal (à i | pour 100 près) à celui, 20895, 

 qui résulte des belles expériences statiques de M. Aiiiagal {Comptes rendus, p. 1200; 



1889). 



